78 



de l'acier, n'augmente la force coercitive des aimans que par Tac- 

 croisseraeiit de cohésion qu'elle produit entre les molécules inté- 

 grantes du métal. Lesexpériencessuivantesde M. de Haldat semblent 

 infirmer cette opinion. Il remplit de limaille de fer un tube de 

 laiton ou de cuivre mince, de 12 à i5 centimètres de longueur, 

 clos à l'une de ses extrémités, et fermé à l'autre par un tampon à 

 vis du même métal. Si l'on aimante par les procédés ordinaires le 

 tube rempli de limaille , il acquiert des pôles aussi distincts et non 

 moins permanens qu'un aimant de fer écroui et de même dimen- 

 sion. L'intensité dans la force de l'aimant n'est point augmentée 

 lorsqu'à l'aide du tampon à vis, pénétrant dans le tube de 3 ou 

 4 centimètres, on exerce sur la limaille lUie pression qui en 

 rapproche les parties; mais si après avoir desserré le tampon on 

 agite la limaille dans le tube, on voit l'intensité magnétique dimi- 

 nuer successivement, et disparaître lorsque les rapports de position 

 des particules de limaille sont tout-a-fait changés. 



M. de Haldat a voulu constater jusqu'à quel point on pouvait 

 diminuer le contact des parcelles de fer , c'est-à-dire affaiblir la 

 cause de la cohésion , sans détruire la polarité ; il a suffi de mêler 

 du sable fin avec de la limaille , dans des proportions déterminées, 

 pour étudier le phénomène. Voici les résultats de ces observations. 

 Un mélange de quantités égales de sable et de limaille donne une 

 polarité semblable à celle de la limaille pure. — Dans un mélange 

 avec deux tiers de sable, la polarité s'est manifestée après l'aiman- 

 tation , mais un peu affaiblie. — Si on mélange la limaille avec les 

 cinq sixièmes de sable, la polarité très-affaiblie se manifeste encore. 

 Le mélange de sable et de limaille formant une masse dans 

 laquelle les parcelles de fer sont fort distantes les unes des autres, 

 et tout-à-fait sans cohésion, les moindres secousses, dans le 

 moment où la polarité se manifeste le plus fortement, en chan- 

 geant la situation respective des molécules, détruisent subitement 

 cette polarité. 



Voulant s'assurer si les propriétés de ces aimans se conservaient 

 malgré l'atténuation extrême des molécules qui les composent, 

 M. de Haldat a fait broyer, porphyriser et tamiser parles tamis 

 les plus fins de la batlilure de fer ; celte poudre , introduite dans 

 le tube de cuivre , a reçu et conservé la polarité comme la limaille 

 de fer. 



